144 D o v e 



ren eingeschlossen war, die Dräthe der übrigen Metalle waren mit Schellack 

 überzogen. 



Das Kupfer war nach der Analyse von Hrn. Heinrich Rose eisen- 

 frei, das Blei enthielt hingegen eine sehr schwache Spur von Eisen; Zinn, 

 Antimon und Wismuth hingegen mehr, das Zink war nach den Untersu- 

 chungen des Hrn. Dr. Marchand chemisch rein. Die Versuche werde ich 

 mit einigen Metallen, die ich seitdem rein erhalten habe, wiederholen. 



Die Dicke der Dräthe war folgende: Kupfer 0"75, Zinn 1710, 

 Blei 0".'80, Zink 0'."60, Messing 0'."75, Antimon 2'."S0, Wismuth 2':'80, 

 das Quecksilber war in gewöhnlichen Thermometerröhren eingeschlossen. 



Bei den Versuchen wurde stets ein und dieselbe Art starker Nähna- 

 deln (sogenannte Stopfnadeln) angewendet, und die elektrische Batterie 

 durch eine selbstentladende Flasche auf gleiche Ladung gebracht. Zeigte 

 sich die Compensation der leeren Spiralen nicht vollständig, so konnte sie 

 entweder durch ein geringes Verschieben der innern in der äufsern erhalten 

 werden, oder sie wurde durch Hineinlegen von Messingdräthen vorher er- 

 mittelt. 



Das Ergebnifs der Versuche war bei Kupfer ein sehr merklicher Mag- 

 netismus, eben so entschieden bei Zinn, Quecksilber, Antimon und 

 Wismuth, schwächer bei Zink und sehr unbedeutend bei Blei. 



Eine Röhre von Messing schwächt die Wirkung ihrer Spirale, wirkt 

 also unmagnetisch. Eine Röhre von Neusilber, und ebenso gezogene 

 Röhren von Zinn und von Blei wirkten hingegen stark magnetisch, und 

 zwar stärker als Drathbündel von Zinn und Blei. Es ist daher wahrschein- 

 lich, dafs bei dem Ziehen dieser weichen Metalle zu Röhren sie sich mit 

 einer dünnen Eisenschichl bedecken. 



Das positive Resultat für Quecksilber ist deswegen wichtig, weil 

 hier ein etwaiges Anhaften von Eisen durch das Ziehen nicht stattfindet. 

 Auch sind früher (53) Legirungen von Eisen aufgeführt, welche in Form 

 von Stangen sich, in derselben Weise geprüft, unmagnetisch verhalten, die 

 Beimengung des Eisens, als solche, kann also das Resultat nicht bestimmen. 



Übrigens ist der Magnetismus dieser Metalle, mit dem des Eisens ver- 

 glichen, stets so schwach, dafs ein einziger Eisendrath gleicher Dicke, ein 

 ganzes Bündel des andern Metalls in seiner magnetisirenden Wirkung über- 



